PL A 265 



iî faut faire rougir la mine, afin de volatiliser le mercure; 

 l'or qui reste est alors facile à séparer. Dans cette opéra-" 

 tion le sulfure de fer perd la moitié environ de son soufre* 



Séparation du sulfure de fer, du sulfure de cuivre et du sulfure 

 de plomb. 



3. La mine de platine est traitée par l'acide hydrochlo- 

 rique concentré; celui-ci dissout , en les décomposant, les sul- 

 fures de fer, de cuivre et de plomb. On traite la mine jusqu'à 

 ce que l'acide n'ait plus d'action. Comme il est extrêmement 

 difficile de séparer par les moyens mécaniques tout le titanate 

 et le chromate de fer, on retrouve presque toujours dans 

 l'acide des traces de titane et de chrome; et, dans ce cas, le 

 fer qui s'est dissous ne provient pas seulement du sulfure de 

 ce métal , mais encore de ce titanate et de ce chromate. 



4. S'il reste de l'or, on le sépare en traitant la mine par 

 l'eau régale foible , qui le dissout avec un peu de platine. 



5> Après qu'on a fait subir les traitemens que nous venons 

 de décrire à la mine de platine, celle-ci peut être considérée 

 comme formée de platine, de palladium, de rhodium, 

 d'iridium et d'osmium; plus une très -petite quantité de. 

 titanate et de chromate de fer. Nous allons indiquer les 

 moyens qu'il faut employer pour parvenir à la séparation 

 de ces corps. 



6. On traite la mine de platine par l'eau régale jusqu'à 

 ce qu'il n'y ait plus d'action. L'eau régale doit être formée 



d'acide hydrochlorique à lô"^ 5 



d'acide nitrique à Sô** 1 



On doit mettre 10 parties d'acide contre 1 partie de mine. 

 11 reste une poudre noire que l'on sépare de la dissolution 

 et qu'on lave exactement. Nous l'examinerons plus bas. 



Quand on traite une grande quantité de mine , il faut 

 opérer dans des cornues de verre placées au milieu du sabl& 

 dans un fourneau à galère; commencer la dissolution à une 

 température de 60 à 70 degrés. Lorsque l'action est ralentie, 

 on fait bouillir, et dès qu'elle a cessé, on décante la dissolu- 

 tion et on reverse de nouvel acide sur le résidu. L'acide qui 

 passe à la distillation est trop foible pour servir au traite- 

 ment de nouvelle mine. Il contient de loxide d'osmium. 



^,1 iq 



